— 39 — 



K. Gorter, Med. Rubber, II, pag. 48; Rubber Ree, 3 914, pag. 388, 

 ■dice di aver trovato la stessa piccolissima quantità di manganese nelle 

 parti peciose e in quelle sane di uno stesso foglio. Noi non intendiamo con- 

 testare questo singolo caso, per quanto l'esperienza da noi fatta sulla gran- 

 dissima maggioranza dei casi esaminati ci porti ad una conclusione opposta. 



Il manganese può essere riconosciuto e determinato con sufficente accu- 

 ratezza anche se presente in piccolissima quantità. Noi abbiamo seguito il 

 metodo indicato da G. Bertrand, Rechèrches et dosage des petites quantités 

 de manganése, en particulier dans les subsianees organiques. « Bull. Soc. 

 Chim. de France, 4 a serie, voi. 9°, 1911, pag. 351. Il procedimento può 

 essere brevemente riassunto così: i campioni di gomma sono inceneriti, le 

 ceneri vengono fatte bollire con acido solforico diluito. La soluzione viene 

 scaldata con persolfato potassico e nitrato d'argento. Il manganese è così 

 ossidato ad acido permanganico. Questo metodo può facilmente condurre, se 

 non ad una determinazione rigorosa, almeno ad una valutazione colorime- 

 trica attendibile della quantità di manganese presente, confrontando con so- 

 luzioni di titolo noto. 



I valori riportati più sotto sono il risultato di varie prove effettuate 

 sullo stesso campione. Prove in bianco dimostrarono che i reagenti impiegati 

 non contenevano traccie apprezzabili di manganese. 



Abbiamo anzitutto analizzato undici campioni di gomma perfettamente 

 sana scegliendoli fra qualità diverse : para brasiliana, fogli affumicati di 

 piantagione (smoked sheets), crèpes, e slabs (coaguli di gomma maturati). 

 I risultati sono riassunti nella tabella I. Si vede che il manganese è co- 

 stantemente presente, ma in piccolissima quantità con una media' di 0.16 mgr. 

 ogni 100 gr. 



Tabella I. 



Campioni di gomma sana. 



Mill. gr. Mn. 

 in 100 gr. 



1. Para Brasiliana Soft fine 0.1875 



2. Smoked Sheet della nostra piantagione Ulu Tiram (Johore, Malesia Bri- 



tannica) 0.125 



3. Id. della piantagione Seafield (Stat. Malesi Fed.) 0.125 



4. Id. della piantagione Koswana (Ceylon) 0.250 



5. Id. della piantagione Kahawatte (Ceylon) 0.250 



6. Id. della piantagione V. I. C. 0. Laugsar (Sumatra) 0.125 



7. Id. di origine sconosciuta, acquistato a Singapore 0.125 



8. Crèpe first latex comperato da Weise, Rotterdam (probabilmente proveniente 



dalle Indie Olandesi) 0.150 



9. Crèpe almost first latex, comperato da Weise, Rotterdam (probabilmente pro- 



veniente dalle Indie Olandesi) 0,0025 



10. Crèpe da slab della piantagione Kent Estate (S. M. F.) 0.125 



11. Slab della nostra piantagione Ulu Tiram (Johore) 0.125 



Media 0.16 



Abbiamo quindi proceduto all'esame di dodici campioni di gomma pe- 

 ciosa, principalmente crèpes, presentanti diverse gradazioni di peciosità. Ta- 

 luni di essi li trovammo nei nostri magazzini tra vecchi rimasugli di ori- 



